Allgemeines. KristaiJographie. Mineralphysik etc. -325- 



Silikatpaar 



Mischbarkeit in kri- 

 stallisiertem Zustand 



Eutektische Kristallisation 

 in 



Gewichts-^/o 



Molekular-7o i H ^. 



Naa Si O3- 

 CaSi 0„ 



Na^ Si O3— j 

 SrSiO., I 



Na,Si03— I 

 Ba Si Oo 1 



Na^ Si O3- 

 Li SiOo 



MsrSiO. 



K, SiO^— ) 

 Li^SiO^ I 



LiaSiOg— r 

 CaSiOg { 

 Li^SiOg— r 

 MgSi03 [ 

 Li^Si O3— r 

 BaSiOg \ 

 LigSiOa— r 

 SrSi03 \ 



Mischungslücke von etwa 



TO- 



SO % CaSiO, 



Minimum bei etwa 20 7o 



CaSiOg 

 Maximum bei etwa 58 *^/^ 



CaSiOg 

 Vollständig mischbar. 

 Minimum bei etwa 20 "/^^ 



SrSi03 

 Vollständig mischbar. 

 Minimum bei etwa 40 "^/y 



BaSiOg 

 Vollständig mischbar, 

 Minimum bei etwa 45 ^j^ 



Li2Si03 

 Mischkristalle von 0—10 



U.90— 1000/oMgSi03. 



Von20-807oMgSi03 



glasig 



Mischkristalle von 60 

 — lOO^/oLi^SiOg. Von 

 0—50 7, Li^SiOg glasig 



Mischungslücke von 25 

 — 89 7„ CaSiOg 



Mischungslücke von 50 

 -75 X MgSiOg 



Mischungslücke von 35 

 — 92"/o BaSi03 



Mischungslücke von 22 

 — 92 7o SrSiOg 



70°' CaSiOc 



71,10LCaSiO. 



50 CaSiOg 

 55 MgSiOg 

 78 BaSiOg 

 60 SrSiO, 



43,7 CaSiO., 

 52,3 MgSiOg 



60.2 BaSiOg 



45.3 SrSi03 



1140« 



979" 

 876*^ 

 880« 

 1000« 



höherem Schmelzpunkt in seinem Kristall mehr von dem Silikat mit tieferem 

 Schmelzpunkt aufnimmt als dieses von dem Silikat mit höherem Schmelz- 

 punkt. In den vier die Prüfung der Kegel ermöglichenden Fällen findet 

 man nur bei LigSiOg — CaSi03 und Li2Si03— SrSiOs die Eegel zutrelfend, 

 während bei Li^SiOg— MgSiOg und LigSiOg— BaSiOa diese Regel nicht 

 zutrilft. 



2. In den vier letzten Zweistoffsystemen der Tabelle wurden recht 

 deutliche eutektische Haltepunkte gefunden. Die Struktur der betreffenden 

 Schmelzprodukte war aber nicht so deutlich eutektisch, wie man es ent- 



